609 



Die zweite, ebenfalls allgemein anerkannte Spaltbarkeit 

 folgt — £ R. Sie wird von Allen eine deutliche oder vollkom- 

 mene genannt. Obwohl die Spaltflächen stark metallglänzend 

 sind, eignen sie sich nicht zu Reflexionsmessungen; nur eine 

 Ausnahme beobachtete Marx und benutzte sie zu seinen Mes- 

 sungen. Die Flächen sind nämlich wegen der zahllosen 

 oscillatorischen , feineren und gröberen Streifen, namentlich 

 durch die erste aber auch durch die folgende Spaltbarkeit 

 ( — 2 R) nie vollkommen glatt und spiegelnd, sondern erschei- 

 nen fein und grobfaserig, ähnlich wie die zweite Spaltbarkeit 

 am Gyps, was Hessel schon hervorhebt. Dadurch spielt der 

 Metallglanz in den Seidenglanz hinüber. Die Streifen und 

 Fasern gehen natürlich den Streifen auf oR parallel. Trotz 

 des Herrschens der ersten Spaltbarkeit lässt sich diese zweite 

 leicht ausführen *) ; das beweist schon ihr oscillatorisches Auf- 

 treten auf oR. 



Die dritte Spaltbarkeit nach — 2R wird als wenig deut- 

 lich oder unvollkommen von Mohs und Rose angegeben, von 

 Marx und Hessel geläugnet, wenigstens für den künstlichen 

 Antimon. An den Krystallen von Münsterbusch lassen sich 

 die Randecken von R ziemlich leicht abspalten. Die kleine 

 dreieckige Fläche wird dabei durch die zweite Spaltbarkeit 

 meist zu einem Trapez. Sie ist manchmal so eben und glän- 

 zend, dass man im Goniometer ihre Neigung zu R annähernd 

 messen kann, so dass kein Zweifel besteht, dass diese Spalt- 

 barkeit der Richtung — 2R folgt. An manchen Krystallen 

 erscheint — 2R ja auch als Krystallfläche, welche man durch 

 Spalten beliebig vergrössern kann. Diese Spaltflächen ähneln 

 in ihrer Beschaffenheit den zweiten , denn sie sind dicht ge- 

 streift bis feinfaserig durch Oscillation mit den beiden ersten 

 Spaltflächen, also parallel mit ihren horizontalen Combinations- 

 kanten mit Rund — jR. Der Grad dieser Spaltbarkeit scheint 

 nun zu variiren , da sie Marx und Hessel nicht beobachten 

 konnten, während derselbe an den mir vorliegenden Krystallen 

 zwischen vollkommen und unvollkommen bezeichnet werden 

 muss. N 



Die vierte Spaltbarkeit folgt ooP2; sie wird von Marx, 

 Hessel und Anderen geläugnet, von Anderen ,,in Spuren" 



*) Hessel sagt weit leichter als der faserige Bruch des Gyps. 



40* 



